( 7- ) 



VARIÉTÉS. 

 Sur la purification du platine. 



JL/ANS le Journal tics sciences et des arts, qui se pu- 

 blie à Florence, le marquis Ridolfi a donné un pro- 

 cédé nouveau pour purifier le platine. Il avoit observé 

 que personne nétoit encore parvenu à combiner le sou- 

 fre avec ce métal. Il en conclut que sil pouvolt parve- 

 nir à changer en sulfure tous les métaux qui se trou- 

 vent naturellement alliés au platine brut , il parvien- 

 droit facilement à purifier le platine lui-même. II a 

 imaginé dans ce but un procédé très-simple. II com- 

 mence par séparer du platine brut quelques-unes des 

 matières étrangères qui s"y trouvent mêlées , et il le lave 

 ensuite avec l'acide nitro-muriatique , étendu de quatre 

 fois son poids d'eau. Il le fait fondre ensuite avec quatre 

 fois son poids de plomb pur , et il jette l'alliage dans 

 l'eau froide. Il pulvérise ce composé; il le mêle avec 

 portion égale de soufre, et le jette dans un creuset de 

 Hesse rougi à blanc ; on recouvre de suite le creuset, 

 et on le maintient rouge à blanc pendant dix minutes; 

 lorsqu'il est refroidi , on trouve sous les scories un 

 bouton métallique brillant , composé de platine , de 

 plomb , et de soufre. On ajoute un peu de plomb, et on 

 fait fondre de nouveau. Le soufre se sépare , avec de 

 nouvelles scories, et il ne reste qu'un alliage de pla- 

 tine et de plomb. On le fait chauffer à blanc , et on le 

 bat sur une enclume chaude , avec un marteau chauffé, 

 de manière à faire sortir le plomb, qui est en fusion; 

 si lorsqu'on forge l'alliage il n'est pas rougi à blanc il 

 s'éclate. 



